H. PÉCHFATX — RÉSISTIVITË ET TIIKRMO-1- LECTRICITË DES MCKELS 



783 



Voici les formules que nous avons obtenues pour 

 •ces deux couples : 



1° MaiJIechort B — Cuivre : 



De 0» à 300° : E'» = 16,4' < + 0,0298 <= ; 

 De 300» !i 700» : E'„= — 276 + 19,86 < + 0,051 /=; 

 De "60" à 920" : E'„ = 2530 +"' + 0,033 1' 

 {ilonnant 1° à moins de 1" près). 



2° Maillcchort fi — Cuivre : 



De 0" à 300" : E'„ = 15,75 « + 0,0286 (=; 

 De 300" à "OU» : E'o = 923 + 13,38 < + 0,0267 i»; 

 De 760" à 920O : E'„ = 11508 — 19,86 ( + 0,032 i^ 

 (.ilonuanl (» à moins de 1" près, de 0" à 760", et à moins 

 de 0",2o près, de 760 à 920°J. 



Malheureusement, leur teneur en cobalt est cause 



3'ig. 3. — Courijefi des f. é. m. des couples cupro-aicliels- 



cuivre. — Echelle ; 1 mm. ;=20" en abscisses et SÛO \j.v 



en ordonnées. 



<le modifications moléculaires, avec le temps, dans 

 leur structure intime; ils sont moins longtemps 

 que le constantan comparables à eux-mêmes. 

 D'autre part, leurs f. é. m. ne sont pas assez éle- 

 vées pour justifier leur emploi pratique comme 

 pyromètres. Le maillecliort R, d'abord au-dessous 

 du maillecliort B (fig. 4), passe au-dessus à 860°. 



Les deux autres maillechorts étudiés (P et E) 

 donnent des couples moins constants que les pré- 

 cédents; leurs f. é. m. comprennent celles des 

 maillechorts B et R. 



.'i" Maillecliort P - 

 De 0" a 360" 

 De;360" à 640" 

 De 640" à 920" 



t'o = 14,36 « + 0,0192 (^ 



E'„ = — 1100 + 20,42 (-f 0,01 OW^; 



E'„ = 14.106 — 26,75 t-i- 0,04681- 



(dunnant i" à moins de 1" près, de à 920"), 



4" Maillecliort E — Cuivre : 



De 0» à 340» : E'„ = 26,88 ( + 0,0234 (=-, 

 De 340» à 700» : E'„ = 1684 + 20,40 ( + 0,0281 (»; 

 De 700» à 920" : E'„ = 18.450 — 27,;i0< + 0,062.jï« 

 (donnant (" à moins de 1» près, de à 920"). 



L'examen des courbes des f. é. m. des couples 

 maillechorts-cuivre montre que : 



1° Dans les niaillecliorts ù teneur en cobull (B, R), 

 le nickel relève la f. é. m. dans l'ulliage R (plus 

 l'iche en cobalt que l'alliage B), tandis que la dose 

 de cobalt de l'al- 

 liage B (plus faible) 

 compense sa faible 

 teneur en nickel. 



u. Reichhardt a 

 montré (1901) que 

 le cobalt, associé au 

 cuivre, donne une 

 f. é. m. thermo-élec- 

 trique plus grande 

 jusqu'àla teneur 4°/„ 

 en cobalt (l'alliage B 

 est un mélange de 

 zinc, nickel et cu- 

 pro-cobalt à 3,4 °/o 

 de cobalt); au delà, 

 laf. é.m. baisse(l'al- 

 liage R est un mé- 

 lange de zinc, nic- 

 kel et cupro-cobalt 

 à 9 °/o de cobalt), 

 mais la plus grande 

 teneur en nickel de 

 l'alliage R compense 

 l'abaissement de f. 

 é. m. dû au cupro- 

 cobalt plus riche : 

 ce qui explique 

 pourquoi les cour- 

 bes de ces deux couples sont presque confondues; 



2° Dans les maillechorts ordinaires (Ni, Cu, Zn), 

 le plus riche en nickel (P) est plus rapproché de la 

 courbe du nickel. 



4. Ferro-niclœl (a 25 °/„ de niclcel). — L'alliage 



en question nous a donné, avec le cuivre, un couple 



présentant deux régions remarquables, l'une de 



0° à 320°, l'autre de 320° à 800"; dans chacune, 



la f. é. m. suit une loi sensiblement parabolique. 



Voici les formules que nous avons trouvées pour 



ce couple : 



De 0" à 320» : E'o = 5,68 ( + 0,00213/=; 



De 320" à 800» : E'„ = — 249 + 6,95 < + 0,00049 (^ 



Un tel couple ne peut servir dans la pyrométrie; 

 les f. é. m. qu'il donne sont beaucoup trop faibles, les 

 approximations obtenues dans l'évaluation des tem- 



Fig. 4. — Courbes des i. c. m. des 

 couples maillechorts-cuivre. — 

 Echelle : 0,75 mm. = 20" en abs- 

 cisses et 400 \LV en ordonnées. On 

 a représenté en pointillé la courbe 

 du nickel L, qui coupe B à 310», 

 R à 343» et P à 500». 



